— 80 — 



Tabella XX. 



Leghe 



CI 



a 



calcolato 



Leghe 



« 



Ci 



calcolato 



Pb Su 



0,0001269 



. 0,0001220 



Bi 3 Cd., 



0,0001333 



0,0001200 



Pb Sn 2 



1206 



1184 



Bi 2 Pb 



1384 



1228 



Pb Sn, 



1208 



1181 



90Pbn-10Sb 



1228 





Pb Sn 4 



1189 



1173 



82 Pb -+- 18 Sb 



1345 





Pb Sn, a 



1123 



1153 



90 Cd-t-lOZn 



1531 





SnBi 



1202 



1176 



85 Cd-Hl5Zn 



1601 





Sn 4 Bi 3 



1217 



1172 



75 Zn -+- 25 Zn 



1639 





Sn 2 Cd 



1235 



1305 









« I numeri della tabella XX mostrano che la differenza che passa fra 

 i valori di a dati dalla misura direttale quelli di a calcolato sono, di tal gran- 

 dezza da cadere entro i limiti degli errori di osservazione per le cinque leghe 

 di piombo e stagno e per le due di stagno e bismuto. È più grande invece 

 la differenza per la lega Sn 2 Cd, ed infine sono rilevanti quelle delle due 

 leghe Bi 3 Cd 2 , Bi 2 Pb. 



« Non deve fare meraviglia però che le leghe di cadmio mostrino un 

 coefficiente di dilatazione tanto diverso da quello calcolato. E da notare che 

 nello studio della dilatazione dei metalli liquidi, abbiamo trovato la mas- 

 sima difficoltà per il cadmio ; anzi per coefficiente di dilatazione di. esso 

 abbiamo dovuto assumere ia media di tre valori poco concordanti (0,000140 ; 

 0,0001800;, 0,000200) trovati misurando la dilatazione del metallo in tre dila- 

 tometri differenti. Non si potè ottenere maggior precisione causa la ossidazione 

 che si manifestava nel metallo, quando veniva fatto fondere entro ai dilato- 

 metri; per cui i cannelli di questi si coprivano all'interno di uno strato 

 opaco che rendeva assai difficili le letture. 



« In base a questa considerazione, ed all'esame della tabella XX pos- 

 siamo dire che le leghe binarie di piombo e stagno, stagno e bismuto, stagno 

 e cadmio, allo stato di perfetta fusione possiedono una dilatazione eguale 

 a quella che risulta dalla somma delle dilatazioni dei metalli che le com- 

 pongono. 



« Le misure fatte non permettono di stabilire se ciò valga per le 

 leghe di bismuto e cadmio. 



« La lega Bi 2 Pb possiede un coefficiente di dilatazione molto più 

 grande di quello che le spetterebbe, se le dilatazioni dei suoi componenti 

 si sommassero, semplicemente. 



